Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
3.2.3.2. Серия от изпитвани проби, предоставени за
одобрение на типа на компонент, се смятат за задово-
лителни от гледна точка на изпитването на безопас-
ност при удар с глава, ако е изпълнено едно от двете
условия:
3.2.3.2.1. всички изпитвания дават задоволителни
резултати; или
3.2.3.2.2. при изпитване, дало незадоволителен ре-
зултат, са проведени поредица от последващи изпитва-
ния върху нова серия от изпитвани проби и са получени
задоволителни резултати.
3.3. Изпитване на безопасност при удар с глава вър-
ху плоските изпитвани проби
3.3.1. Брой на изпитваните проби
Предмет на изпитване са шест плоски проби с раз-
мери 1100 Ч 500 (+5/-2) mm.
3.3.2. Метод на изпитване
3.3.2.1. Използва се методът по т. 3.3.1 на раздел II.
3.3.2.2. Височината на падане е 4 m+/-0 mm.
3.3.3. Тълкуване на резултатите
3.3.3.1. Изпитването дава удовлетворителен резул-
тат, ако са изпълнени следните условия:
3.3.3.1.1. слоят от стъкло не издържа и се чупи на
многобройни кръгообразни пукнатини, центрирани
приблизително около точката на удар;
3.3.3.1.2. допускат се разкъсвания на междинния слой,
но главата на манекена не преминава през тях;
3.3.3.1.3. няма големи фрагменти, отделени от меж-
динния слой.
3.3.3.2. Серия от изпитвани проби, предоставени за
одобрение на типа на компонент, се смятат за задово-
лителни от гледна точка на изпитването на безопас-
ност при удар с глава, ако е изпълнено едно от двете
условия:
3.3.3.2.1. всички изпитвания дават задоволителни
резултати; или
3.3.3.2.2. при изпитване, дало незадоволителен ре-
зултат, са проведени поредица от последващи изпитва-
ния върху нова серия от образци и са получени задово-
лителни резултати.
4. Изпитване на механична якост
4.1. Показатели за сложност, метод на изпитване и
представяне на резултатите
Прилагат са изискванията на т. 4 от раздел V.
4.2. Третото изискване, посочено в т. 4.3.4.1 на раз-
дел V, не е приложимо.
5. Изпитване за устойчивост на въздействия на
фактори от околната среда
5.1. Изпитване за устойчивост при абразивно из-
носване
5.1.1. Изпитване за устойчивост при абразивно из-
носване от външната страна
Прилагат се изискванията по т. 5.1 на раздел V.
5.1.2. Изпитване за устойчивост при абразивно из-
носване от вътрешната страна
5.1.2.1. Прилагат се изискванията по т. 2 на раздел VIII.
5.2. Изпитване за устойчивост на висока температура
Прилагат се изискванията по т. 5 на раздел II.
5.3. Изпитване за устойчивост на въздействие на
светлина
Прилагат се изискванията по т. 6 на раздел II.
5.4. Изпитване за устойчивост на влажност
Прилагат се изискванията по т. 7 на раздел II.
5.5. Изпитване за устойчивост на температурни
промени
Прилагат се изискванията по т. 8 на раздел II.
6. Оптични свойства
Изискванията, посочени в т. 9 на раздел II, засяга-
щи оптичните свойства, се прилагат за всеки тип пред-
но стъкло.
7. Изпитване на огнеустойчивост
Прилагат се изискванията по т. 10 на раздел II.
8. Изпитване за устойчивост на химикали
Прилагат се изискванията по т. 11 на раздел II.
Раздел Х
Стъкла от стъкло пластмаса, различни от предни
стъкла
1. Определяне на типа
Стъклата от стъкло пластмаса, различни от предни
стъкла, принадлежат към различни типове, ако се раз-
личават поне по една от следващите основни или вто-
рични характеристики.
1.1. Основните характеристики са:
1.1.1. търговското наименование или марка;
1.1.2. категорията по дебелина, приложима към
номиналната дебелина “е”, като се допуска отклонение
± 0,2 mm от производителя;
—категория I
                е І 3,5 mm
—категория II
3,5 mm < е І 4,5 mm
—категория III
4,5 mm < е
1.1.3. номиналната дебелина на слоя(те) на пласт-
масовия материал, който се явява вътрешен слой(е);
1.1.4. номиналната дебелина на стъклото;
1.1.5. типът на слоя(те) на пластмасовия материал,
който се явява вътрешен слой(е) (напр. PVB или друг
материал), и на пластмасовия слой, намиращ се от вът-
решната страна;
1.1.6. всяка специална обработка на стъклото, на
която може да е бил подложен слоят от стъкло.
1.2. Вторичните характеристики са:
1.2.1. видът на материала (полирано, флоат стъкло,
листово стъкло);
1.2.2. оцветяването (пълно или частично) на някой
слой(е) от пластмаса (безцветен или оцветен);
1.2.3. оцветяването на стъклото (безцветно или
оцветено).
2. Общи положения
2.1. При стъклата от стъкло пластмаса, различни от
предни стъкла, изпитванията се провеждат върху плос-
ки части, които са отрязани или от нормално стъкло
или са направени специално за целта. В двата случая
изпитваните проби във всяко едно отношение точно
представят произвежданите стъкла, за които се търси
одобрение на типа на компонент.
2.2. Преди всяко изпитване изпитваните проби от
стъкла от стъкло пластмаса, различни от предни стък-
ла, се складират за не по-малко от 4 h при температура
23 ± 2° С. Изпитванията започват възможно най-бързо,
след като изпитваните проби се извадят от съда, в кой-
то те са били съхранявани.
2.3. Изискванията на този раздел се считат за из-
пълнени, ако стъкло, предоставено за одобрение на
типа на компонент, има същия състав като това на
предно стъкло, което е вече одобрено по изискванията
на раздел IХ.
3. Изпитване на безопасност при удар с глава
3.1. Показатели за сложност на вторичните харак-
теристики
Не са включени вторични характеристики.
3.2. Брой на изпитваните проби
Предмет на изпитване са шест плоски проби с раз-
мери 1100 Ч 500 (+5/-2) mm.
3.3. Метод на изпитване
3.3.1. Използваният метод е посочен в т. 3 на раздел II.
3.3.2. Височината на падане е 1,50 m +0/-5 mm. (Тази
височина се увеличава до 4 m +25/-0 mm за стъкло,
използвано като предно стъкло на трактор.)
3.4. Оценяване на резултатите от изпитването
3.4.1. Изпитването дава задоволителен резултат, ако
са изпълнени условията:
3.4.1.1. слоят от стъкло се счупва, като се образуват
множество пукнатини;
3.4.1.2. допускат се разкъсвания на вътрешния слой,
при условие че главата на манекена не преминава през
изпитваната проба;
3.4.1.3. няма големи фрагменти от стъкло, отделени
от междинния слой.